CRISTALLISÉES PAR LA VOIE SÈCHE. 515 
cipité qui s’est produit a été redissous dans l'acide chlorhydrique, 
et la liqueur traitée par la potasse a donné encore un peu de ma- 
gnésie. J'ai répété ces opérations jusqu’à trois fois, et j'ai fini par 
obtenir toute la magnésie dans les dissolutions ammoniacales, et 
toute l’alumine dans la liqueur potassique. On a obtenu l’alumine 
en traitant la dissolution de potasse par l'acide chlorhydrique et 
lammoniaque. La magnésie a été séparée par le phosphate d’ammo- 
niaque dans une liqueur ammoniacale. Quant à l'oxyde de chrome, 
il avait été entraîné en grande partie par l’alumine, de sorte que 
celle-ci était verdâtre. Une attaque au nitre de l’alumine calcinée 
et pesée a permis de doser l’oxyde de chrome. Voici les résultats 
de l'analyse. 
OXYGÈNE. RAPPORTS. 
Aluminett ee ra Srticeet 71 ,9 À EME 
Oxyde de chrome .............. 12 0 ,3 Fu à 
MABR ESC PE ME PEN EEE 27,3 10 ,9 L 
100 ,4 
Ces résultats conduisent à la formule 
APO5. Mg0 
Is établissent définitivement l’identité entre le rubis spinelle de 
la nature et les cristaux artificiels. J’ajouterai encore l’observation 
suivante à l'appui de cette identité. Les cristaux roses que j'ai pré- 
parés, soumis à la flamme du chalumeau, donnent lieu exactement 
aux mêmes apparences que le spinelle naturel. Ils perdent leur 
couleur rose, passent au vert en se refroidissant, et finissent par 
redevenir roses quand le refroidissement est complet. 
Dans la préparation décrite plus haut, on trouve ordinaire- 
ment au centre du gâteau, et au-dessous de la croûte cristalline 
rose qui en forme la surface extérieure, une certaine épaisseur 
d’une matière d’un gris verdâtre, un peu bulleuse et sans trace de 
cristaux. Cette matière est entourée de tous côtés par une enve- 
65. 
